56 C. Doelter, 



auf Weißglut. Die Diamanten waren an der Oberfläche ge- 

 schwärzt, beim Erhitzen derselben auf Platinblech verschwand 

 jedoch diese Schwärzung. Übrigens schwärzt, wie ich fand, 

 Leuchtgas auch viele andere Mineralien. 



G. Rose^ hat mit W. Siemens Diamanten bei Abschluß 

 der Luft erhitzt und erhielt bei der Schmelztemperatur des 

 Roheisens keine Veränderung, bei jener des Stabeisens war 

 Schwärzung beobachtet worden, es war aber nur eine 

 »haardicke Schichte« an der Oberfläche, die abfärbend war. 



Bei der Erhitzung unter Zutritt der Luft in einer Muffel 

 fand G. Rose keine Schwärzung, ebensowenig wie bei der 

 Verbrennung vor dem Lötrohr. 



Bei der Verbrennung erhielt er regelmäßige dreieckige 

 Ätzfiguren, die dem Oktaeder entsprechen. 



G. Rose glaubt, daß die Schwärzung durch Umwandlung 

 in Graphit hervorgebracht sei, hat jedoch keine nähere Unter- 

 suchung der Substanz vorgenommen. 



A. V. Schrötter 2 hat, durch die Mitteilung von Morren 

 veranlaßt, mehrere Versuche ausgeführt. Ein Diamant wurde 

 in einem hessischen Tiegel, mit Magnesia gefüllt, in einem 

 zweiten Tiegel mit Graphit umgeben und in einem Porzellan- 

 ofen erhitzt; er war unverbrannt und ohne die geringste 

 Schwärzung geblieben. In einem anderen Falle war der Diamant 

 in Platinblech eingewickelt; das Platin schmolz, der Diamant 

 zeigte im Innern schwarze Streifen wie Dendriten und war 

 auch oberflächlich geschwärzt (vgl. p. 58). 



Schrötter glaubt, daß sich hier Ruß gebildet hatte; das 

 Platin hatte Kohlenstoff aufgenommen. Der Diamant hatte aber 

 seine Dichte nicht geändert, es ist also keine Umwandlung 

 eingetreten. 



W. Luzi^ hat den schwarzen Stoff, welcher bei der Er- 

 hitzung des Diamanten sich bildet, untersucht; er konstatierte, 

 daß es kein Graphit war, da er die charakteristische Graphit- 

 reaktion nicht gab. 



1 Monatsber. Berliner Akad., 1872, 685. 



2 Diese Sitzungsber., 63, 464 (1872). 



3 Berichte der Deutschen ehem. Ges., 25 (1892). 



